264 
A. Beutell und M. Matzke, 
(Gtroth Zeitschr. 1908. 44. p. 212) behauptet, daß in der Zink- 
blende zu viel und im Wurtzit zu wenig Schwefel gefunden würde. 
Zu diesem Zwecke wurden zwei Ziukblenden und zwei Wurtzite 
verschiedener Fundorte der quantitativen Analyse unterworfen, 
deren Resultate die Tabelle 1 enthält. 
Tabelle 1. 
Zn . . . 
Zinkblende 
Laurenburg, 
Nassau 
. . 65,38 
Zinkblende 
Picos de Europa, 
Spanien 
65,44 
Wurtzit 
Pribram, 
Böhmen 
62,64 
Wurtzit 
Albergaria 
velha, Port. 
59,70 
S. . . . 
33,38 
32,10 
32,90 
Fe . . . 
. . 0,90 
0,40 
2,43 
6,02 
Pb . . . 
. . 0,36 
— 
0,41 
0,15 
Uu . . . 
. . 0,35 
— 
— 
— 
Sn . . . 
. . 0,05 
0,45 
— 
— 
Cd . . . 
. . — 
— 
1,84 
1,07 
Unlösl. Rückst. 0,16 
— 
0,30 
0,13 
Summe 
. . 99,95 
99,67 
99,72 
99,97 
M:S • ■ 
. 1,0: 1,0 
1,0 : 1,0 
1,0: 1,0 
1,0: 1,0 
Die Analysen führen auf das Verhältnis 1 : 1 zwischen Metall 
und Schwefel; es ist also weder zuviel noch zu wenig Schwefel 
vorhanden. 
Auch die Vakuumdestillation mit Silberblech nach einer von 
A. Beutell angegebenen, sehr scharfen Methode (dies. Centralbl. 
1913, No. 24, p. 758 — 767) erbrachte den Beweis, daß freier 
oder in fester Lösung befindlicher Schwefel nicht vorhanden war. 
Um noch einige andere, wichtige Fundorte zu berücksichtigen, 
wurden außer den beiden bereits analysierten noch Zinkblenden von 
Ems, Andreasberg und Sonora (Mexiko) auf überschüssigen Schwefel 
geprüft, doch war das Ergebnis ebenfalls negativ. Nach unseren, 
sich allerdings nur auf fünf Fundorte erstreckenden Untersuchungen 
können wir die J. WEBEirschen Resultate nicht bestätigen. Nur 
zwei mit Markasit verunreinigte Blenden enthielten Spuren freien 
Schwefels, der sich aber zweifelsohne durch die Oxydation des 
Markasits gebildet hatte, wie aus der Untersuchung von E. Arbeiter 
(a. a. 0.) geschlossen werden muß. 
Nachdem wir uns durch die angeführten Versuche vergewissert 
hatten , daß bei der Zinkblende von Laurenburg und bei dem 
Wurtzit von Pfibram auf 1 Atom Schwefel genau 1 Atom Metall 
kommt, legten wir diese beiden Vorkommen unseren Untersuchungen 
über die chemische Konstitution zugrunde. Um festzustellen, ob 
alle in den beiden Sulfiden vorhandenen Schwefelatome gleichwertig 
sind, wurden die Mineralpulver vorsichtig oxydiert, wobei wir die 
von E. Arbeiter (a. a. 0.) mit Erfolg angewandte Methode unseren 
Zwecken anzupassen versuchten. 
